Y ; ; _ •, : ' 
94 EM A 
cadran, on réduit l ’ émail en grains de fable, & en y 
ajoutant de l’eau, on en forme une pâte, que l’on 
étend également fur toute la furface de la plaque de 
cuivre rouge, & qui , mife dans un fourneau de ré- 
verbéré , fe met en fufion , & devient unie ; c’eft fur 
cette furface que l’on peint les heures avec un email 
noir qui fe met auffi en fufion par le feu. 
Celui que Ton emploie pour les cadrans , ou tout 
au moins le meilleur, fe tire de Venife. Il y a deux 
fortes d’ email , le dur & le tendre: on diftingue le 
tendre du dur, en ce que le premier efttranfparent, & 
que l’autre eft opaque, & qu’étant caffé, il offre des 
pores plus unis ; celui-ci eft préférable & prend un 
très-beau poli; mais il faut un feu plus violent poul- 
ie mettre en fufion, 
U émail fe vend en pain: pour l’employer , on bri- 
fe ces pains en petits morceaux , & on les pile dans 
un mortier d’acier trempé jufqu’à ce qu’on les ait ré- 
duits en grains bien dns , & à-peu-près d’égale grof- 
feur. Pour empêcher que les éclats de Y émail ne for- 
îent hors du mortier, on en recouvrira l’ouverture 
avec un linge propre, & on jettera dans le mortier 
un peu d’eau de fontaine fort claire; on réduira 
ainfi ¥ émail, jufqu’à ce qu’on le fente fous le doigt 
comme du fable fin ; car il ne faut pas le réduire en 
poudre. 
Lorfque ¥ émail eft ainfi pilé, il faut le mettre 
dans un vafe de verre, dans lequel on verfe de l’eau 
de fontaine très-claire ; oh remue ¥ émail , enforte que 
cela faffe une eau blanche ; on le laiffe enfuite dépo- 
fer ; puis on ôte l’eau en inclinant doucement le vafe ; 
cette eau emporte les faletés qui fe font introduites 
dans ¥ émail en le broyant ; on lave ainfi à plufieurs 
fois ¥ émail, & jufqu’à ce que l’eau reffe claire. On 
conferve les parties qui relient dans l’eau dont on 
lave ¥ émail, pour employer au contr’émail, c’eft-à- 
dire, en-deflous de la piece qu’on veut émailler. 
Quand on a bien lavé ¥ émail, on le laiffe dans un 
vaffe de verre , & on jette deffus de l’eau-forte en 
quantité fuffifante , pour qu’elle fumage ¥ émail de 
quelques doigts ; on laiffe pendant douze heures IV- 
mail dans l’eau-forte. On appelle cette opération dé- 
rocher : elle fert à nettoyer ¥ émail des parties métal- 
liques du mortier qui fe font introduites dans ¥ émail 
en le broyant. 
Lorfqu’on a tiré ¥ émail d’avec l’eau-forte , on le 
lave de nouveau avec de l’eau commune, & à plu- 
sieurs fois , jufqu’à ce qu’il ne reffe plus d’eau-forte 
mêlée avec ¥ émail , & que l’eau foitbien claire ; alors 
on laiffe cette eau furnager ¥ émail , pour leconlerver 
propre ; d’ailleurs pour étendre lVWi/furla plaque , 
il doit être pris du vafe dans lequel ¥ émail eft encore 
dans l’eau. 
P réparation de la plaque du cadran avant de la char- 
ger d'émail. Avant de placer ¥ émail fur la plaque , il 
faut dérocher cette plaque : pour cet effet il faut 
la la iffer dans l’eau fécondé , jufqu’à ce que le cui- 
vre foit découvert, & vienne également propre 
dans toute fa furface ; alors on prendra une gratte- 
jbroffe , & tenant la plaque dans de l’eau commune , 
on gratte-brofièra la plaque pour ôter la croûte du 
cuivre. Cette opération de la gratte-broffe & du dé- 
rocher difpofe les pores du cuivre à recevoir ¥ émail, 
enforte que ceiuficis’y fixe par la fufion. 
Remarque. On n’émaille pas feulement le côté du 
cadran oû les heures doivent être peintes, mais on 
émaillé auffi le deflbus ou côté concave , afin que IV- 
mail du deffus étant fondu , fon aêfion fur la plaque 
n’en puiffe changer la courbure & le voiler ; on ap- 
pelle cela contr émailler : le contre-émail fert donc à 
balancer l’effet de Fa&ion du feu fur ¥ émail du deffus 
du cadran. Pour cette effet, on met l’une & l’autre 
couches de fuite , & on les fait fondre en même tems. 
On place d’abord le contr’émail .; on ne prend pas 
E M A 
pour cela ¥ émail pur , mais au contraire celui qu'on 
a tire deslavures. Pour placer le contr’émail, on fait 
entrer le trou du centre de la plaque fur l’aléfoir , en 
tournant le côté concave en deffus; & avec une fpa- 
tule ou lame d’acier mince & arrondie par le bout* 
on prend le contr’émail qui eft actuellement dépofé 
au fond d’un vafe , après avoir ôté toute Peau qui 
furnageoit , & on l’étend fur toute la furface conca- 
ve de la plaque, que l’on recouvre également, en ne 
mettant que l’épaiffeur convenable pour cacher le 
cuivre; il eft très-effentiel que la couche foit d’égale 
épaiffeur. Pour ôter une partie de l’eau contenue 
dans ¥ émail, on prendra un linge fec & propre , que 
Ton pofera fur ¥ émail près du trou ; il attirera ou 
pompera l’eau; parce que pour placer ¥ émail du def- 
fus , il faut retourner la plaque , & que le contr’émail 
pourroit tomber en chargeant ce côté. 
On retournera la plaque , que l’on mettra fur l’a- 
léfoir fur le trou du milieu ; on prendra de ¥ émail 
pur, & on chargera le deffus du cadran d’une cou- 
che bien égale , ayant attention que les bords foient 
bien recouverts, & les bords des trous entourés dV- 
mail, afin que l’aêfion du feu ne les brûle pas: on 
pompe l’eau contenue dans ¥ émail , en appuyant fur 
le bord avec un linge ; & pour que toutes les parties 
de ¥ émail s’arrangent tk fe refferrent, enforte qu’el- 
les occupent le moins de volume, on frappe légère- 
ment l’aléfoir qui fupporte le cadran ; ce qui ébranle 
& arrange toutes les parties de ¥ émail, & fait forîir 
l’eau que l’on pompe une fécondé fois : on applanit 
de nouveau ¥ émail avec la fpatule , ce que les émail- 
leurs appellent battre t émail; c’eft de cet arrangement 
des parties de ¥ émail & de l’eau qu’on en fait fortir, 
que dépend le poli ou glacé du cadran, parce que 
¥ émail en fe fondant , ne trouvant point de cavité , 
conferve fa furface unie. ' 
Il eft néceffaire , par une fuite du même raifonne^ 
ment, de faire fiécher le cadran avant de l’expofer au 
grand feu qui doit fondre Y émail , parce que la gran- 
de chaleur feroit bouillonner l’eau, ce qui dérange- 
roit ¥ émail , & rendroit fa furface raboteufe. 
Pour lécher le cadran , on le placera fur une tôle 
affez large , que l’on pofera fur de la cendre chaude 
qui fera deffécher l’eau infenliblement ; pendant ce 
tems , on prépare le feu pour fondre ¥ émail, c’eft-à- 
dire , pour paffer le cadran au feu. 
Du fourneau. Le fourneau , dans lequel les émail- 
leurs de cadrans paffent au feu , eft pratiqué dans une 
cheminée , & élevé à hauteur d’appui, pour avoir la 
facilité d’arranger & de voir leurs pièces. Ce four- 
neau eft de forme quarrée , & conftruit de briques. 
On réferve au haut fur le fond , une petite ouverture 
pour le palTage de la fumée. Lorfque le fourneau doit 
lérvir à paffer de grandes pièces au feu , comme des 
cadrans d’un pied , il doit avoir près de trois pieds en 
quarré, afin de contenir affez de charbon pour pro- 
duire un feu capable de mettre ¥ émail en fufion : l’ou- 
verture du fourneau eft fermée par en-haut , par une 
grande piece plate de terre de creufet qui garantit la 
vue de l’ardeur du charbon , & on enmet de pareilles 
aux côtés, afin de ne laiflér qu’une ouverture affez 
grande pour laiffer l’entrée libre à la piece qu’on doit 
paffer au feu ; ce qui concentre la chaleur en dedans 
du fourneau : ainfi le devant du fourneau eft formé par 
des pièces de rapport. 
Lorfqu’on doit paffer au feu des pièces plus peti- 
tes, on garnit le dedans du fourneau de plaques de 
terre de creufet , & on forme un plus petit fourneau, 
afin de n’être pas obligé d’allumer un auffi grand feu 
que pour une grande piece» 
De V arrangement du charbon & de la moufle.. Pour 
que la piece que l’on veut paffer au feu foit plus fa- 
cilement mife en fufion , il faut abfolument qu’elle 
foit placée au centre d’un foyer ,oîi toute la chaleur 
i 
